8 
Z výsledků těchto pokusů plyne, že oxyd železitý dlouho žíhaný a 
z části v železnatý přeměněný možno jest pouhým žíháním skoro úplně 
převésti v původní oxyd železitý. 
Dodatkem uvedeny buďtež váhy původních oxydň n. směsí a váhy 
látek prošlých studovaným cyklem změn. 
I. původní váha oxydu 0,4105 g, I'. 
II. „ „ „ 0,5837 g, II'. 
III. ,, ,, směsi 0,4965 g III'. 
IV. ,, ,, ,, - 0,5015 g, -IV'. 
váha konečné látky 0,4093 g, 
„ ,, ,, 0,5829 g, 
,, ,, ,, 0,4938 g, 
„ „ „ 0,5014 g. 
Jak z obrazce patrno, křivka III'. později sestoupí k úsečce než 
křivka IV'). Rozdíl v povaze křivky IV'. a III'. nespočívá, jak se do- 
mnívám, v různém složení směsí (že by totiž u směsi IV'. oxydace byla 
zrychlena menší koncentrací kysličníku železnatého a tím zvýšena relativně 
koncentrace kyslíku). Spíše vzniklý oxyd železnatý vchází v reakci s kře- 
mičitým, a tím vznikne v případu III. (redukční žíhání Ghodinné) více 
silikátu než v případu IV. (žíhání redukční 2/ 4 h.). Nebo nastává v pří- 
padu III., a to myslím je pravděpodobnější, slinutí daleko více než v IV. 
Slinutí zabraňuje volnému proudění kyslíku křemičitou směsí. Vznikne-li 
silikát, bude k oxydaci delší doby potřebí než na aequivalentní množství 
pouhého oxydu železitého. 
Každá z těchto domněnek stejně vysvětluje zdánlivý nesouhlas také 
mezi charakterem křivky II'. a III'. U i‘eakce, jíž křivka II'. odpovídá, 
že docíleno dříve původní váhy než v případu III'., ač zdánlivě parcialný 
tlak kyslíku je relativně vyšší přítomností oxydu křemičitého než v pří- 
padu III'. 
Pokusu II. a II’. proveden obdobný pokus s 50%ní směsí oxydu žele- 
zitého s hlinitým. Výsledky redukčního žíhání za podmínek dříve uvede- 
ných jeví se takto: 
V. Směs 50% Fe 2 0 3 a 50% A1 2 0 3 odváženo 0,5091 g: 
doba pokusu 
rozdíl v % vyjádřený 
5 min. 
30 min. 
96 min. 
156 min. 
0,0023 g 
0,92 
0,0062 g 
2,48 
0,0104 g 
4,17 
0,0113 g 
4,50 
Výsledky vneseny v systém souřadnic pravoúhlých dávají křivku V. 
Jak patrno, i zde přestupuje reakce mez odpovídající úplné přeměně na oxyd 
železnato-železitý. 
Srovnáním úbytku v % vyjádřeného při směsi s oxydem křemičitým 
(křivka III.) a směsi s oxydem hlinitým (křivka V.) patrno, že v tomto pří- 
padě z počátku jest úbytek značně vyšší než u směsi s oxydem křemičitým 
IV. 
